16 Gaunersdorfer. 



Ist die Farbe ein Merkmal, welches das Kernholz der Ast- 

 stummel bereits bei oberflächlicher Betrachtung- leicht vom 

 frischen Holze und auch vom vertrockneten unterscheiden lässt, so 

 wird namentlich durch das speci fische Gewicht und den 

 Wassergehalt eine weitere Eigenschaft an die Hand gegeben, 

 welche feinere Unterschiede auffinden lässt. 



Die Gewichtsbestimmung geschah mittelst Piknometer, wobei 

 die Vorsicht gebraucht wurde, dass die Holzpartikelchen mit einer 

 schwachen Paraffinschichte überzogen wurden, um jede Wasserauf- 

 nahme und sohin Volumsvergrösserung des Holzes zu verhindern. 

 M. Bull 1 wandte bereits eine ähnliche Methode bei Dichte- 

 bestimmung der Hölzer an, indem er die Proben mit einem Firniss 

 vom specifischen Gewichte = 1 überzog, um so den gesammten 

 Luftgehalt des Holzes zu bekommen. Da mir das Materiale BuH's 

 nicht bekannt war, entschied ich mich für Paraffin, das am Holze 

 rasch erstarrt und vollkommen wasserdicht abschliesst, so dass 

 erst nach mehrtägigem Liegen geringe Flüssigkeitsquantitäten 

 aufgesaugt werden. Freilich mussten von dem verwendeten 

 Paraffin selbst früher genaue Gewichtsbestimmungen gemacht 

 werden, da das specifische Gewicht dieser Substanz je nach der 

 Zusammensetzung derselben ziemlich variirt. 2 Nicht allein bei 

 Syringa, sondern auch bei Kirsche, Aesculus, Acer, Mortis verfuhr 

 ich nach derselben Methode. Natürlich wurde bei Bestimmung des 

 Holzgewichtsverlustes vom Totalverluste die durch das Paraffin 

 verdrängte Flüssigkeit in Abzug gebracht. Die Wassertemperatur 

 betrug 19° C. 



Die Bestimmung des Wassergehaltes geschah durch Aus- 

 trocknen im Luftbade und sind die Percentsätze immer auf die 

 Trockensubstanz gerechnet. Von mehreren Bestimmungen für 

 Syringa seien hier folgende erwähnt: 



1. Ein 12jähriger Ast war am 10. Mai 1880 abgeschnitten 

 worden und kam der Aststutz am 5. August 1880 zur Untersuchung. 

 Der Holzkörper war bis ziemlich tief (6 Ctm.) vertrocknet, Kern 

 war an der Grenze des grünen Holzes noch nicht vorhanden. Der 

 Wassergehalt betrug beim vertrockneten Holze 23 / > das 



1 Knapp. Chemische Technologie, III. Aufl. 1865, pag. 144. 

 - Dingler. Polytechnisches Journal, 1875, Bd. 218. 



